310 Verbesserte Fahrikationsmeth. f. Soda u. Schioefelsäure. 



Nach vielen Versuclien stellte sich als das beste Ver- 

 hältniss der beiden anzuwendenden Materialien für 1 Aequi- 

 valent Feldspath ungefähr eine 14 — 19 Aequivalenten 

 Kalk entsprechende Menge heraus, was in Gewichtsth ei- 

 len ausgedrückt etwa auf 100 Theile Feldspath 139 bis 

 188 Theile Kalk beträgt. 



Man mengt den Kalk innig mit dem Feldspath und 

 bildet aus der plastischen Masse runde Ballen von 3 bis 

 4 Zoll im Durchmesser, die langsam getrocknet und dar- 

 auf mehrere Stunden lang einer zwischen der hellen 

 Rothgluth und Weissgluth liegenden Temperatur ausge- 

 setzt worden. Nach dem Glühen darf die Masse weder 

 kohlensauren Kalk, noch unverbundenen kaustischen 

 Kalk enthalten, und muss sich deshalb mit Wasser auch 

 nur unbedeutend erhitzen. Die nach dem Brennen ge- 

 wöhnlich zusammengesinterte Masse wird gepulvert und 

 mit Wasser in einem, die Anwendung eines 8 Atmosphä- 

 ren starken Drucks gestattenden Kessels erhitzt. Nach 

 zwei bis vier Stunden ist die Zersetzung vollendet. Die 

 über dem am Boden des Kessels lagernden Pulver ste- 

 hende Lauge wird mit einem Heber abgezogen und, nach- 

 dem sie mit Kohlensäure gesättigt ist, abgedampft. Dabei 

 scheidet sich zuerst ein wenig Thonerde und Kieselsäure 

 ab, nachher krystallisirt das kohlensaure Natron heraus 

 und zuletzt bleibt fast reines kohlensaures Kali zurück, 

 wenn die zuerst ausgeschiedenen Körper, Kieselsäure, 

 Thonerde und kohlensaures Natron zu rechter Zeit ent- 

 fernt werden. 



Den pulverförmigen Rückstand von der Gewinnung 

 des Kali kann man zur Darstellung eines Portland - Ce- 

 ments anwenden. Man kann natürlich statt des reinen 

 Feldspaths auch andere Kali haltende Mineralien auf diese 

 Weise nutzbar machen, nur muss das Mischungsverhält- 

 niss zwischen Kalk und dem Kali haltenden Mineral ent- 

 sprechend modificirt werden, lieber die Vorschläge, welche 

 Dr. Emil Meyer zur fabrikmässigen Ausführung seiner 

 Methode macht, verweisen wir auf seine Abhandlung 

 selbst. (Pohjtechn. Journal Bd. CXLIII. S. 274 - 281). 



C. B. 



E. Kopp 's verbesserte Fabrikationsmethode für Soda 

 und Schwefelsäure. 



Das Verfahren Leblanc's hat mehrere allgemein 

 anerkannte Nachtheile im (iefolge. Der hauptsächlichste 



